NDT フラッシュ Vol.66,No.61/4

ＭＴレベル２一次試験問題のポイント

正答（ｃ）

鋼（焼なまし材）では，炭素含有量が多いほど飽和磁
JIS Z 2305 に基づく資格試験について，本欄では 2011

束密度は小さくなる。また，保磁力は増大し，最大透磁年（Vol.60，4 月/6 月），2013 年(Vol.62,6 月)，2014 年(Vol.63,6率は減少する。従って（ａ），（ｂ），（ｄ）は誤っており，

月）及び 2015 年(Vol.64,6 月）に MT-2 及び MY-2 の新規正答は（ｃ）である。

一次試験に類似した例題の中から，ミスを犯しやすい問題を選んで注意点・ポイントなどを解説した。今回も両者の正答率の低い問題の類題のポイントを解説する。

問３次の文は，JIS Z 2320-1:2007 の標準試験片確認方式による磁化の電流値の設定について述べたものである。正しいものを一つ選び記号で答えよ。

問１次の文は，有限長コイルにおける反磁界の強さ H’（ａ）連続法の場合は，標準として試験体の磁束密度が1T になるように磁化の電流値を設定する。

について述べたものである。正しいものを一つ選び記号で答えよ。

（ｂ）残留法の場合は，飽和磁束密度以上になるように（ａ）試験体に与える磁界の強さ H0 に比例する。
（ｂ）試験体の反磁界係数 N に比例する。

磁化の電流値を設定する。
（ｃ）連続法の場合は，試験体表面に平行な磁界の強さ（ｃ）磁化コイルの長さℓに比例する。
（ｄ）試験体の L/D に比例する。

が 2000A/m になるように磁化の電流値を設定する。
（ｄ）残留法の場合，試験体に貼りつけた A 形標準試験片の磁粉模様が，明瞭に確認できる磁化の電流値正答とする。

（ｂ）

有限長コイル中に試験体を置いて磁化した場合，試験体の両端に磁極を生じるため反磁界が発生する。試験体に実際に作用する有効磁界の強さ H は次の式で現わされる。

H=H0‐H’

正答（ｂ）

標準試験片確認方式では，連続法の場合は，標準として試験体の磁束密度が飽和磁束密度の 80％程度になる

ここで反磁界の強さ H’は H’=NJ/μ0 で表され，反磁界係ような磁界の強さが得られる磁化の電流値を設定する。

数 N 及び試験体の磁化の強さ J に比例する。反磁界係数

残留法の場合には，できる限り大きな残留磁束密度が得

N は，試験体の磁化されている部分の長さ L と直径 D とられるように，飽和磁束密度以上になるような磁化の電の寸法比 L/D によって決まり，材質には関係しない。

流値を設定する。工程確認方式では連続法だけであり，また，起磁力（磁化の電流値×コイルの巻数）が大きく標準として試験体の磁束密度が 1T になるように磁化のなると，コイル中央部の磁界の強さも大きくなり試験体電流値を設定する（この場合，一般に 2000A/m の磁界は強く磁化するが必ずしも比例関係にはない。反磁界のの強さが必要である）。A 形標準試験片は連続法だけに使強さはその試験体の磁化の強さ J に比例して大きくなる用でき，探傷有効範囲の確認や磁化の電流値の設定などが，与える磁界の強さ H0 とは比例関係にないため（ａ）に用いることができる。正答は（ｂ）である。

は誤りである。また，試験体の長さ(≒L)，又はコイルの長さℓ（試験体がコイルの長さより非常に長いとき，≒

問４

次の文は，乾式法及び湿式法について述べたもの

L）は L/D に関連するが，反磁界の強さとの比例関係はである。誤っているものを一つ選び記号で答えよ。

なく（ｃ），（ｄ）は誤りである。正答は（ｂ）である。

（ａ）磁粉を分散・懸濁した液体を湿式検出媒体という。
（ｂ）乾式法は，一般に圧縮空気を用いた散布器，又は問２次の文は，鋼（焼なまし材）の炭素含有量が増加した場合の磁気特性について述べたものである。正しいものを一つ選び記号で答えよ。
（ａ）飽和磁束密度及び保磁力は減少する。
（ｂ）最大透磁率及び飽和磁束密度は増大する。
（ｃ）保磁力は増大し，最大透磁率は減少する。
（ｄ）最大透磁率は減少し，飽和磁束密度は増大する。

ゴム球の先端に小さな孔を多数あけたノズルを付けた散布器を利用して磁粉を適用する。
（ｃ）湿式法では，オイラや刷毛（はけ）などを使って適用することができる。
（ｄ）乾式法は，空気中によく浮遊・分散させるため，湿式磁粉に比べ粒度の小さな磁粉を使用する。

NDT フラッシュ Vol.66,No.6

正答

2/4

（ｄ）

（ｃ）探傷に必要な磁界の強さが分かれば，磁化の電流値を計算することができる磁化方法である。

磁粉を分散・懸濁した液体を湿式検出媒体（検査液）という。乾式磁粉はそのまま空気中に噴霧して適用する（ｄ）通電ケーブルをノズル溶接部などの試験部位に巻ため，乾式検出媒体ともいう。湿式法では，オイラ，刷きつける方法は，コイル法の応用と考えてよい。

毛，スプレ，シャワー及び浸漬などにより磁粉を適用する。刷毛を使用する場合は，傾斜面など流速が速くなる

正答

（ｂ）

試験部位に，濃度の高い検査液を刷毛で塗布して適用し，隣接電流法は JIS Z 2320-1:2017 に規定された磁化方法

連続法で磁化して磁粉模様を形成させ，必要に応じ磁化である（2007 年版では工程確認方式）。特に直線状の導中に洗浄水で余分な磁粉を洗浄する。（ａ），（ｂ），（ｃ）

体を使用して溶接部を探傷する方法はなじみが薄く，は正しい。乾式法では，細かな磁粉粒子を均一に空気中JIS においては，探傷に必要な磁界の強さが分かれば，に分散させることは容易でないため，湿式磁粉に比べ大磁化の電流値が計算できるとされ，反磁界の影響が少なきな粒度の磁粉を使用している。正答は（ｄ）である。

ければ，通電ケーブルと平行な方向のきずが検出できるとされている（平板や曲面では反磁界が大きいと考えら次の文は，携帯形交流極間式磁化器について述べれる）。通電ケーブルをノズル溶接部などに巻きつけて磁たものである。正しいものを一つ選び記号で答えよ。

化する方法は効果的であり，コイル法の応用と考えられ（ａ）磁化器の全磁束は，軟鋼板（9t×500×500 程度），る。（ａ），（ｃ），（ｄ）は正しく，正答は（ｂ）である。

問５

サーチコイル及び交流電流計により測定できる。
（ｂ）磁化器の磁束は，磁極と試験面の接触部からだけ漏洩する。
（ｃ）その全磁束は，入力電圧の変動の影響を受ける。
（ｄ）磁化器の磁極間距離が一定であれば，探傷有効範

問７

次の文は，磁粉探傷試験における日常点検（作業前点検）について述べたものである。正しいものを一つ選び記号で答えよ。
（ａ）探傷装置の動作機能点検で，通電スイッチが作動するかどうかを確認した。

囲は全磁束の大きさの影響を受けない。

（ｂ）探傷装置の総合性能点検で，対比試験片タイプ 1
正答のきずが良好に検出できることを確認した。

（ｃ）

交 流 極 間 式 磁 化 器 の 全 磁 束 は ， 軟 鋼 板 （ 9t ×500 ×（ｃ）試験面におけるブラックライトの紫外線放射照度500mm 程度），サーチコイル及び交流電圧計により測定を，紫外線強度計により毎日測定した。

することができる。磁化器の磁束は，磁極と試験面の接（ｄ）蛍光磁粉による磁粉模様を観察する検査室の明るさを，毎日，照度計により測定した。

触部，ユニバーサルヨークと磁極部との接続部だけでなく，磁化器周辺の空間(特に両磁極間)にも漏洩している。
磁化器の全磁束は，入力電圧の変動の影響を受けるので，正答（ａ）

使用する場合は，電源電圧が低下しないように配慮して探傷装置の総合性能点検では，保持機能・磁化機能・おく必要がある。また磁化器の磁極間距離が一定の場合，散布機能・観察装置などが適切に機能しているか確認す

探傷有効範囲は全磁束の大きさの影響を受け，全磁束がる。対比試験片タイプ 1 は残留法による試験片であり，一定の場合，探傷有効範囲は磁極間距離の影響を受ける。

磁化機能の点検には使用できない。この内容は検出媒体（ａ），（ｂ），（ｄ）は誤りであり，正答は（ｃ）である。の性能点検である。ブラックライトの紫外線放射照度（強度）及び検査室の明るさは毎日測定する必要はない。正

問６ 次の文は，隣接電流法による溶接構造物の磁粉探傷答は（ａ）である。

試験について述べたものである。誤っているものを一つ選び記号で答えよ。
（ａ）通電ケーブル（棒状導電体）と平行な方向のきずが検出できる方法である。
（ｂ）平板の溶接部の探傷だけでなく，大きな曲率をもった溶接部の探傷にも適した方法である。

紙面の都合で多くの例題の解説はできないが，参考書及び問題集，講習会への参加，以前の本欄解説記事などを参考によく学習し理解を深めて頂きたい。また， JIS Z
2320 の内容については，少なくても MT-2 参考書に記載している程度の内容は理解しておいて欲しい。

NDT フラッシュ Vol.66,No.6

ＲＴレベル１

3/4

実技試験のポイント枚について，鋼溶接継手については JIS Z 3104 を，鋳鋼品については JIS G 0581 を用いてきずの像の分類を行う。

2015 年秋期から，JIS Z 2305:2013 に準拠した資格試験

試験時間の配分は表１に示すとおりである。

が 実 施 さ れ て い る 。 先 に ， Vol.56,No.8(2007) 及 びVol.57,No.8(2008)において RT レベル 1 の実技試験の概要

２．実技試験とポイントについて解説を加えたが，今号では，改正さ実技試験（撮影）には，れた JIS Z 2305:2013 による RT レベル 1 実技試験の内容

・NDT 指示書（平板，鋳物試験体用，各 1 枚）について，その概要と主な改正点，さらに受験者に注意

・アルミニウム平板溶接部模擬試験体，アルミニウム合金鋳物試験体して欲しいポイントを解説する。
RT レベル 1 の二次試験では，透過写真撮影において，従来のアルミニウム平板溶接部模擬試験体に加えてアル・記録票・パックフィルム2枚ミニウム合金鋳物試験体が追加された。また作業の点検が用意されている。パックフィルムは，平板と鋳物用のも試験項目に加えられた（チェックシート）。これらの結2 枚あり，それぞれの表面には受験者各自の指定された

果，撮影，写真処理時間が従来の 45 分から 75 分になっ「フィルム記号」が記入されている。

た。その反面，鋼溶接継手と鋳鋼品のきずの分類を行う
透過写真の枚数が従来の半分となり，観察・分類時間は2.1

従来よりも 5 分短縮されている。したがって，合計の試

アルミニウム平板溶接部模擬試験体の撮影
アルミニウム平板溶接部模擬試験体には母材の厚さが異なる 3 種類の試験体があり，いずれも高さ験時間は，従来の 90 分から 115 分となった。

3mm の模擬余盛を有している。溶接部にあたる部分
１．ＲＴレベル１の二次試験の概要に，種々の大きさの模擬的なきずが設けられている。

表１

受験生には 3 種類の厚さの試験体のうちの１枚と，試験項目と時間試験項目その試験体用の「平板試験体撮影 NDT 指示書」が時間渡される。この撮影試験に関する詳細は過去の NDT(1)アルミニウム平板溶接部模擬試験体の75 分撮影

フラッシュを参照されたい。

(2)アルミニウム合金鋳物試験体の撮影
2.2(3)写真処理

JIS Z 2305:2013 では，試験項目に新たにアルミニ(4)試験結果の観察記録ウム合金鋳物試験体の撮影が加えられた。これは，

40 分(5)きずの像の分類

複雑な厚みを持った鋳物の透過写真を撮影する試a) JIS Z 3105「アルミニウム溶接継手験である。の RT 方法」で撮影したフィルム

記録用紙の中ほどにある「鋳物試験体撮影記録1枚票」に指示書で記載されている内容を記入して確認

b) JIS Z 3104「鋼溶接継手の RT 方法」

する。管電圧，管電流，露出時間等は指示書に記載

1枚で撮影したフィルムされている。パックフィルムの上に，指示書に従っ

c) JIS G 0581「鋳鋼品の RT 方法」で撮影したフィルム

アルミニウム合金鋳物試験体の撮影て試験体，所定の厚さのアルミニウム板を配置し，1枚さらにアルミニウム板の上に透過度計，フィルムマーク等をテープで固定する。X 線の照射においては，RT レベル 1 の二次試験は，アルミニウム平板溶接部模フィルムを置く向きに留意して撮影する。

擬試験体の透過写真撮影，アルミニウム合金鋳物試験体の透過写真撮影及び写真処理，得られた透過写真について必要条件の確認及び試験結果の観察記録ときずの像の2.3

写真処理分類である。きずの像の分類については，自分で撮影し撮影が終了した後，グループ単位で暗室に入り，たアルミニウム平板溶接部模擬試験体の透過写真１枚を共同で写真処理を行う。暗室の照明を消す前に，最JIS Z 3105 によって行う。さらに，配布された透過写真 2

初に説明された処理時間，処理液タンクの位置，温NDT フラッシュ Vol.66,No.64/4度等を確認し，後でチェックシートに記入する。消についてきずの像の分類を行い，分類記録票に記入

灯後にパックフィルムの包装を破り，フィルムを取する。記録票には分類の対象とした第 1 種のきず及り出してフィルムハンガーに確実に取り付ける。こび第 2 種のきずの位置を図中の所定の位置に記入すの際，白い挟み紙は，所定の場所に置くことに注意るように指示されている。JIS Z 3105 の分類のようする必要がある。にすべてのきずについて記入する必要はなく，どの各自が撮影したフィルム 2 枚は 1 本のハンガーにきずを対象にしたのかが分かるように記入すれば取り付け，各自の時計を見ながら，現象，停止，定よい。なお，第 2 種のきずでは，きずの長さが１類着，水洗（水洗促進剤を使用）を順次行い，水洗後であっても，溶込み不良又は融合不良が存在する場は，フィルム乾燥機に入れて乾燥を行う。

合は 2 類になることに留意すること。また，複数の第 2 種のきずが一直線上に並んだ場合に，きずとき2.4ずの間隔が大きい方のきずの長さより短い場合は試験結果の観察記録きず群の扱いとなり，きずときずの間隔も含めた長

受験者はフィルムの乾燥を待たずに，きずの像のさをきずの長さとすることも注意点である。

分類を行う試験室に移動する。乾燥したフィルムは，きずの像の分類作業の途中に本人に届けられる。撮鋳鋼品の透過写真についてのきずの分類結果は，影したアルミニウム平板溶接部模擬試験体の透過分類記録票に記入する。鋳鋼品のきずの分類におい写真については，濃度計とフィルム観察器を用いて，ては，きずの寸法を測定する場合に，きずの像の明JIS Z 3105:2003 に規定する透過写真の必要条件の確瞭な部分について測定しているが，樹枝状の引け巣認を行う。試験結果を「平板試験体の撮影記録及びの場合，受験者の多くが過少に評価し過ぎて，その観察記録票」の観察記録の欄に記入する。また，ア結果，分類結果が不正確になる傾向が見られる。まルミニウム合金鋳物試験体の透過写真についてはた，数えないきずの最大寸法が 1 類の場合と 2 類以「鋳物試験体の観察記録票」に，指定する試験部の下の場合とに分けて規定されているが，一般的には濃度，識別最小線径等を記録する。また，指定する2 類以下の欄を使用すればよい。

試験部におけるきずの像をスケッチする必要もある。

2.6

各作業の点検これらの観察ではデジタル濃度計を使用するため，

JIS Z 2305:2013 では，各作業の点検も試験項目にその取扱いに習熟しておく必要がある。特にゼロ点加えられた。X 線装置の動作状況，暗室の状況，写調整に注意が必要である。

真の現像条件，乾燥機の動作状況など，RT 作業に必

この濃度計を用いた作業では，階調計の値の算出要なポイントをチェックするものである。RT では，に注意が必要である。階調計の中央部の濃度(D2)と放射線発生装置を扱うことから，安全作業には特に階調計の隣接部の濃度(D1)を測定して，(D1 －D2)／留意する必要がある。これらの点検作業は，現場でD1 の計算を行う。分母の D1 を D2 と間違えて計算しの作業手順に準じて行い，答案用紙の末尾にあるチている場合も見受けられる。

ェックシートの各項目を確認のうえで点検を行い，チェックする。

2.5

きずの像の分類
撮影したアルミニウム平板溶接部模擬試験体の透本解説を参考に，JIS Z 2305:2013 に準拠した RT レベ

過写真については，きずの像の分類を行い，その結ル 1 の二次試験を突破されることを切に望むものである。

果を分類記録票に記録する。試験部で識別されたきずは，すべてを図中の所定の位置に記入し，分類用【Vol.66,No.5 掲載記事に関する訂正】のゲージを用いて，それぞれのきず点数を求めて記2017 年 5 月に掲載しました「ST レベル 2 試験問題の入する。最もきず点数が大きくなる箇所に試験視野ポイント」記事において問 4 の解説文に誤りがありまを設定して，きず点数の合計をきず点数の欄に記入した。お詫びして訂正致します。（2017 年 6 月）する。この際，試験視野の枠を記入する必要がある。

2 ページ左上から 4 行目（下線部）

鋼溶接継手については，配布された透過写真１枚

誤：Z＝（200×250２）／6

正：Z＝（200×240２）／6